## PERBANDINGAN TINGKAT KEHALUSAN FLY ASH TERHADAP DURABILITAS DAN SIFAT MEKANIS HIGH VOLUME FINE FLY ASH-SELF COMPACTING CONCRETE
Fauzi Mubarak 1) , Mochamad Solikin 1,*) , Sri Sunarjono 1)
1) Magister Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Surakarta 57162
*) Corresponding Author: msolikin@ums.ac.id

## Abstract
Construction made from concrete, both conventional concrete and Self Compacting Concrete (SCC), which contact with seawater, often run into decreased durability due to  the  content  of  chemical  compounds  that  are  harmful  for  concrete,  such  as Magnesium Sulfate (MgSO 4 ) and Chloride (Cl). One way to overcome this problem is to  use  fine  fly  ash  in  the  concrete  mixture.  This  article  discusses  the  results  of  an experimental study on the use of fine fly ash in High Volume Fly Ash- Self Compacting Concrete  on  durability  and  mechanical  properties.  Fine  fly  ash  used  is  processed using  the  fly  ash  filtering  method  with  a  water  filter. The  research  method  is  a laboratory  experiment  by  making  concrete  test  objects.  Durability  tests  include Volume  of  Permeable  Voids  (VPV)  and  Rapid  Chloride  Penetration  Test  (RCPT), while mechanical properties is concrete compressive strength. The research results showed that using fine fly ash compared to concrete without fly ash or concrete with raw fly ash positively impacted increasing compressive strength, reducing concrete voids, and good resistance to chloride attack at low penetration levels.
Keywords : durability, mechanical properties, fine fly ash, self compacting concrete

## PENDAHULUAN
Bangunan yang bersinggungan langsung dengan  lingkungan  agresif  seperti  air laut  yang  mengandung  senyawa  kimia yang  berbahaya  bagi  beton  seperti
Magnesium Sulfat (MgSO 4 ) dan Chloride (Cl) akan membuat durabilitas beton  menjadi  menurun  (Atiqurrohman et  al.,  2023).  Suatu  bangunan  yang memerlukan  perbaikan  tentunya  akan mengganggu aktivitas maupun produksi yang  ada  di  bangunan  tersebut.    Untuk itu,  konstruksi  beton  di  lingkungan agresif dituntut untuk memiliki durabilitas  yang  baik  tanpa  adanya perbaikan  atau  rehabilitasi  sehingga menunjang  pemenuhan  masa  layan
beton  (Paul  et  al.,  2020).  Durabilitas beton  menjadi  tolak  ukur  penting  guna menunjang  pemenuhan  masa  layan konstruksi beton (Zhao et al., 2020).
Peningkatan  sifat  mekanis  dan durabilitas beton masih menjadi tantangan dengan penggunaan beberapa jenis  bahan  campuran  beton  seperti fly ash yang  sekaligus  dapat  mengurangi dampak  lingkungan  akibat  penggunaan semen (Saha, 2018)(Nawaz et al., 2020). Penggunaan fly  ash telah  menarik perhatian  di  bidang  konstruksi  karena kinerjanya  yang  luar  biasa  ketika digunakan  sebagai  bahan  substitusi semen  (Garg  et  al.,  2023).  Dalam perkembangannya,  penggunaan fly  ash
melebihi  kadar  50%  ( High  Volume  Fly Ash )  sebagai  pengganti  semen  sudah banyak dilakukan dan berdampak positif pada  sifat  mekanis  beton  (Solikin  & Setiawan, 2014). Selain itu, peningkatan sifat  mekanis  dan  durabilitas  beton fly ash dipengaruhi  oleh  faktor  penting seperti kehalusan fly ash ( fine material ), morfologi fly ash , dan distribusi partikel ukuran fly  ash (Moghaddam  et  al.,
2019).
Sifat mekanis beton dapat menurun  apabila  permeabilitas  beton tinggi,  sebaliknya  jika  permeabilitas beton  rendah  dapat  meningkatkan durabilitas beton serta mencegah korosi pada tulangan beton (Kara De Maeijer et al., 2020)(Sevim & Demir, 2019). Beton dengan durabilitas yang baik umumnya tersusun  dari  material  yang  memiliki kehalusan  tinggi  ( ultra  fine  material ) (Herath et al., 2020). Penggunaan ultra fine  material menghasilkan  kerapatan pengepakan yang tinggi, struktur mikro yang  padat  dan  mempercepat  aktivitas pozzolan  pada  beton  (Shaikh  &  Supit, 2015).  Penggunaan ultra  fine  material dapat  meningkatkan  hidrasi,  struktur mikro, dan stabilitas komposit campuran beton berbasis semen (Gunasekara et al., 2020).  Umumnya ultra  fine  material dihasilkan  dari  material  dasar  yang digiling dan dilakukan pemisah partikel ultra  fine melalui  klasifikasi  udara (Shaikh & Supit, 2015).
Peningkatan  sifat  mekanis  dan durabilitas juga dapat dilakukan dengan metode Self  Compacting  Concrete (SCC).  SCC  merupakan  beton  dengan kemampuan mengisi, melewati, mengalir, dan mempertahankan homogenitas  tanpa  terjadi  segregasi,
tanpa perlu dilakukan pemadatan tambahan  dan  memiliki flowability sehingga  mampu  mengalir  memenuhi bekisting  dan  mencapai  kepadatan tertingginya  sendiri  (EFNARC,  2002). SCC  memiliki  keunggulan  dimana dalam penerapannya menggunakan kadar  air  dalam  campuran  yang  rendah daripada beton normal sehingga kekuatan beton dapat meningkat. Berdasarkan penelitian
eksperimental sebelumnya, penggunaan fly  ash berdampak  baik  pada  beton normal  maupun  SCC  seperti  halnya dilaporkan  oleh  Siddique,  (2011)  yang menyimpulkan bahwa fly ash pada SCC dapat  meningkatkan  nilai  kuat  tekan beton. Selain penggunaan fly ash biasa, penggunaan fly  ash yang  dihaluskan juga memberikan dampak positif seperti peningkatan sifat mekanis dan durabilitas  beton.  Moghaddam  et  al., (2019)  menyelidiki fly  ash yang dihaluskan  yang  menyimpulkan  bahwa panas  hidrasi  menurun  seiring  dengan peningkatan  kadar fly  ash dalam campuran  yang  menandakan  aktivitas pozzolan  yang  meningkat  dan  struktur mikro  yang  padat.  Pengembangan  lain oleh  Gunasekara  et  al.,  (2020)  yang menyelidiki  tentang  mikrostruktur  dan pengembangan  kekuatan  beton  HVFA yang  menyimpulkan  bahwa  terjadi peningkatan  kepadatan  dalam  struktur mikronya.
Peningkatan workabilitas dan kepadatan beton yang tinggi berdasarkan hasil dari Scanning Electron  Microscope (SEM)  dengan penggunaan  material  salah  satunya fly ash juga di laporkan oleh Chindaprasirt et al., (2020) dalam risetnya. Meskipun
penggunaan fine  fly  ash memberikan peningkatan  pada  berbagai  propertis beton, namun teknologi untuk memperoleh fine  fly  ash khususnya  di Indonesia  masih  perlu  dikembangkan. Maka  penggunaan fine  fly  ash pada beton  SCC  masih  belum  banyak dilakukan.
Penelitian  ini  perlu  dilakukan karena  selain  memberikan  dampak positif pada lingkungan serta
peningkatan sifat mekanis dan
durabilitas  beton,  kajian  mengenai pemanfaatan fly ash dengan ukuran yang lebih  halus  pada  beton  SCC  masih minim dilakukan khususnya di
Indonesia.  Teknologi  pemrosesan fly
ash yang dihaluskan juga belum tersedia secara  luas  di  Indonesia.  Berdasarkan uraian  diatas,  artikel  ini  berfokus  pada perbandingan  tingkat  kehalusan fly  ash yang ditinjau dari parameter durabilitas dan sifat mekanis High Volume Fine Fly Ash- Self Compacting Concrete .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan dilakukan adalah  dengan  metode  eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Teknik
Sipil Universitas Muhammadiyah
Surakarta.  Untuk  mendapatkan fine  fly ash ,  dilakukan  proses filtering  fly  ash dengan saringan air berukuran ±10 μm. Menurut National  Precast  Concrete Association (NPCA)  ukuran  partikel rata-rata raw  fly  ash atau  belum diproses  adalah  sekitar  20-30  μm, sehingga  diambil  ukuran  saringan dibawah 20 μm untuk mendapatkan fly ash dengan  ukuran  yang  lebih  halus. Proses  penyaringan fly  ash yang  lolos saringan  yang  terbawa  air  kemudian
ditiriskan dan dioven untuk
mendapatkan fine  fly  ash dalam keadaan  kering.  Kemudian  dilakukan proses  peyaringan  kembali  dengan saringan  No.200  guna  memisahkan butiran fly  ash yang  menggumpal. Untuk  memastikan  ukuran  butir  telah sesuai  perencanaan  dan  tidak  ada reaktivitas fly  ash akibat  air,  maka dilakukan uji Scanning Electron Microscope (SEM) dan X-Ray Fluorence (XRF).  Uji  SEM  dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin
Universitas  Muhammadiyah  Surakarta sedangkan  uji  XRF  dilakukan  di Laboratorium  Litbang  PT  Semen Indonesia.
Selain  proses filtering fly  ash , penyiapan bahan lain yang dipersiapkan seperti  agregat  halus,  agregat  kasar, semen, air dan superplasticizer . Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini  seperti  semen, fly  ash ,  dan  agregat halus  berasal  dari  PT  Solusi  Bangun Beton  yang  berlokasi  di  Yogyakarta, sedangkan agregat kasar berasal dari PT Panca Beton Readymix yang berlokasi di  Surakarta. Fly  ash yang  digunakan bersumber  dari  PLTU  Tanjung  Jati Jepara. Semua material tersebut dilakukan  pengujian  kualitas  material terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan  material  untuk  campuran beton. Metode perencanaan beton menggunakan  metode  ACI  Committe 211, (2006) dengan beberapa penyesuaian  melalui trial  mix untuk menentukan  proporsi Self  Compacting Concrete (SCC) dengan  kuat  tekan  f’c = 45 MPa. Pembuatan variasi campuran terdiri  dari  beton  SCC,  beton  SCC
dengan 50% raw fly ash (HVFA-SCC), beton  SCC  dengan  50% fine  fly  ash
(HVFFA-SCC).  Hasil  perencanaan beton dapat ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel 1. Hasil perencanaan campuran beton No Jenis Sampel Komposisi Campuran per m 3
Berat Volume (kg/m 3 ) Semen (kg) Fly Ash (kg) Fine Fly Ash (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Air (lt) SP (lt) 1 SCC 566,67 0 0 965,28 658,67 170  8,5 2369,12 2 HVFA- SCC 283,33 283,33 0 939,69 641,21 170  8,5 2326,06 3 HVFFA- SCC 283,33 0 283,33 939,69 641,21 170  8,5 2326,06
Benda  uji  terdiri  dari  silinder  dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk  pengujian  kuat  tekan  beton, silinder dengan ukuran diameter 10 cm dan  tinggi  20  cm  untuk  pengujian penetrasi  ion  klorida  dan  pengujian volume  of  permeable  voids .  Sebelum
dilakuakan uji penetrasi ion klorida dan VPV,  benda  uji  dipotong  menjadi berukuran diameter 10 cm dan tinggi 5 cm. Uji slump flow juga dilakukan pada saat setelah pencampuran adukan beton selesai.  Matrik  benda  uji  yang  dibuat ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Matrik benda uji Jenis Sampel Umur Uji Jumlah Sampel Pengujian Kuat Tekan Penetrasi Ion Klorida dan VPV Silinder : Ø15cm x  30cm Silinder : Ø10cm x  5cm SCC 28 4 2 HVFA-SCC 28 4 2 HVFFA-SCC 28 4 2 Σ 12 6
Sebelum  dilakukan  proses  pengujian beton,  dilakukan  proses  perawatan beton berupa curing beton di dalam air selama  28  hari.  Pengujian  kuat  tekan, penetrasi ion klorida, pengujian volume of  permeable  voids dilakukan  pada umur  uji  28  hari.  Hasil  pengujian pengujian  tersebut  merupakan  data yang  digunakan  sebagai  data  analisa dari penelitian ini. Hasil data pengujian kemudian dilakukan analisa dan pembahasan  yang  dilanjutkan  dengan pembuatan  laporan  serta  luaran  yang
sudah  ditargetkan.  Proses  pengolahan data dilakukan dengan bantuan software  Microsoft  Office  (Word  & Excel) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian X-Ray Fluorence (XRF)
Pengujian X-Ray  Fluorence dilakukan untuk  mengetahui  penentuan  jenis  dan perbandingan  kandungan  kimiawi raw fly ash dan fine fly ash dan juga untuk mengetahui  apakah  ada  reaktivitas fly ash dengan  air  pada  saat  proses
penyaringan fly  ash dengan  saringan air.  Hasil  pengujian  ditunjukkan  pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil pengujian XRF Parameter Satuan Hasil Uji Metode Raw Fly Ash Fine Fly Ash SiO 2 % 42,59 46,10 XRF Uniquant Al 2 O 3 % 19,42 19,42 XRF Uniquant Fe 2 O 3 % 11,03 11,25 XRF Uniquant CaO % 12,15 11,89 XRF Uniquant
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  dilihat bahwa total SiO 2 + Al 2 O 3 + Fe 2 O 3 pada kedua  sample raw  fly  ash dan fine  fly ash lebih  dari  70%  yang  menandakan bahwa fly  ash tersebut  masuk  dalam kelas fly  ash tipe  F  (SNI  2460-2014,
2014).  Reaktivitas  juga  tidak  terjadi akibat proses filtering dengan saringan air  yang  karena fly  ash akan  bereaksi jika  bercampur  dengan  Ca(OH) 2 yang biasanya dihasilkan oleh proses hidrasi semen. Fly  ash akan  bereaksi  dengan Ca(OH) 2 yang akan membentuk gel C- S-H pada beton.
Pengujian Scanning Electron Microscope (SEM) Pengujian Scanning Electron Microscope dilakukan untuk memastikan  bahwa fine  fly  ash yang digunakan memiliki ukuran butir sesuai yang direncanakan yaitu ±10 μm. Selain itu juga digunakan sebagai perbandingan tingkat ukuran kehalusan dengan raw  fly  ash .  Hasil  pengujian ditunjukkan  pada  Gambar  1  dan Gambar 2.
Berdasarkan hasil pengujian SEM pada  Gambar  1  dan  Gambar  2,  dapat dilihat  bahwa  masih  terdapat  beberapa butir fly  ash yang  memiliki  diameter
lebih dari ±10 μm. Akan tetapi beberapa ukuran butiran fly ash tersebut berikisar tidak  lebih  dari  ±20  μm.  Hal  ini menandakan  bahwa fly  ash dengan proses filtering saringan  air  tersebut masih  belum  terlalu  efektif  namun masih  bisa  dikatakan  dalam  kategori fine fly ash. Menurut National  Precast Concrete  Association (NPCA)  ukuran partikel rata-rata raw fly ash atau belum diproses  adalah  sekitar  20-30  μm  dan yang  terbesar  pada  100  μm.  Apabila fine  fly  ash dibandingkan  dengan raw fly  ash, fine  fly  ash memiliki  butiran yang  lebih  kecil  (<20  μm)  yang  mana pada raw fly ash masih terdapat butiran >20 μm

## Pengujian Ikatan Awal Semen
Pengujian ikatan awal semen dilakukan berdasarkan  metode  uji  SNI  03-6827, (2002)  dengan  menggunakan  alat  uji vicat. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui  waktu  ikatan  semen  dari kondisi  elastis  menjadi  plastis  dengan mengukur  penurunan  penetrasi  dengan jarum  vicat  dengan  interval  waktu pembacaan  15  menit  hingga  mencapai penurunan  sebesar  25  mm.  Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 1. Uji SEM raw fly ash Gambar 2. Uji SEM fine fly ash
Gambar 3. Hasil uji ikatan awal semen 98 138 109 0 20 40 60 80 100 120 140 160 SCC HVFA-SCC HVFFA-SCC W ak tu P en u ru an ( m en it) Benda Uji Ikatan Awal Semen
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada Gambar 3, didapatkan hasil waktu ikat awal campuran yang menggunakan raw fly  ash (HVFA-SCC)  memiliki  waktu ikat  paling  lama  jika  dibandingkan dengan  campuran  lainnya.  Hal  ini disebabkan  karena  rantai  reaksi  kimia fly ash pada saat proses hidrasi semakin panjang sehingga
menyebabkan menyebabkan  waktu  ikatnya  juga semakin  lama  (Pratiwi  et  al.,  2020). Penggunaan fine fly ash dapat mengurangi  waktu  ikat  awal  menjadi lebih  cepat  karena  terjadi  peningkatan aktivitas  pozzolanik  sehingga  waktu ikatnya  juga  semakin  cepat  (Shaikh  & Supit, 2015). Selain itu penggunaan fine fly  ash membutuhkan  air  yang  lebih
sedikit  untuk  mencapai  konsistensi normal  karena  ukuran  butiran fine  fly ash yang lebih halus sehingga berpengaruh terhadap percepatan waktu ikatnya (Feng et al., 2020)

## Pengujian Slump Flow
Pengujian slump  flow mengacu  pada standar  uji  menurut  EFNARC,(2002) yang  dimaksudkan  untuk  mengetahui tingkat flowability dan workability dari campuran beton yang dibuat. Pengujian slump  flow dilakukan  ketika  campuran beton  yang  sudah  dibuat  sudah tercampur  secara  merata  dan  sebelum dilakukan  pencetakan  benda  uji.  Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Hasil uji slump flow
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada Gambar  4  terjadi  peningkatan slump flow pada campuran
dengan penambahan fly ash baik pada campuran HVFA-SCC maupun HVFFA-SCC.  Hal  ini  menandakan bahwa  penggunaan fly  ash dapat meningkatkan flowability beton karena fly  ash memiliki  ukuran  butiran  yang lebih halus daripada semen dan bentuk fisik  butiran fly  ash berbentuk  bulat
sehingga  dapat  mengurangi  gesekan dan meningkatkan flowability (Trisnoyuwono,  2015).  Penggunaan fine  fly  ash pada  berbagai  penelitian sebelumnya cenderung memiliki kemampuan penyerapan air yang lebih sedikit  daripada raw  fly  ash karena ukuran  butiran  yang  lebih  halus  serta luas  permukaan  yang  lebih  tinggi (Shaikh  &  Supit,  2015).  Dengan penggunaan  air  yang  lebih  sedikit
695 710 770 0 200 400 600 800 SCC HVFA-SCC HVFFA-SCC Diam eter f lo w ( m m ) Benda Uji Slump Flow
tersebut  dapat  menurunkan flowability beton.  Namun  pada  penelitian  ini dengan  pengguaan  jumlah  air  yang sama  pada  ketiga  campuran,  membuat campuran dengan fine fly ash memiliki flowability yang  lebih  tinggi  karena flowability dipengaruhi oleh jumlah air dalam campuran beton.

## Pengujian Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  beton  mengacu pada standar uji SNI 2493:2011,(2011) yang    dilakukan  dengan  alat  uji Compression Testing Machine (CTM). Pengujian  dilakukan  pada  umur  uji  28 hari dengan sampel uji silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Hasil uji kuat tekan
Berdasarkan hasil data pada Gambar 5 dapat  diketahui  bahwa  campuran HVFA-SCC  memiliki  nilai  kuat  tekan paling rendah dibandingkan dengan dua campuran lainnya. Penggunaan raw fly ash pada campuran HVFA-SCC menghasilkan  nilai  kuat  tekan  yang lebih  rendah  pada  umur  awal  karena reaksi pozzolan dari fly ash yang lambat
(Rashad,  2015)  .  Penggunaan fine  fly ash pada  campuran  HVFFA-SCC
mampu meningkatkan kuat tekan beton sebesar  46,3%  pada  umur  28  hari  jika dibandingkan  dengan  penggunaan raw fly  ash pada  campuran  HVFA-SCC. Bahkan  apabila  dibandingkan  dengan campuran  SCC,  nilai  kuat  tekan HVFFA-SCC  sedikit  lebih  diatas  kuat tekan  SCC.  Peningkatan  ini  terjadi karena fine  fly  ash memiliki  ukuran
partikel yang lebih halus dibandingkan raw  fly  ash yang  menyebabkan peningkatan reaksi pozzolan dan pengisian rongga pori pada beton (Supit et al., 2014). Kandungan SiO 2 pada fine fly  ash juga  sedikit  lebih  tinggi dibandingkan dengan raw fly ash pada pengujian XRF yang juga berpengaruh pada peningkatan kuat tekan beton.

## Pengujian  Volume  of  Permeable Voids (VPV)
Pengujian  VPV  merupakan  salah  satu parameter  pengujian  durabilitas  beton yang pelaksanaan pengujiannya mengacu  pada  standar  uji  menurut ASTM C642-06, (1997) pada umur uji 28  hari.  Hasil  pengujian  ditunjukkan pada Gambar 5.
48,29 33,39 48,81 0 10 20 30 40 50 60 SCC HVFA-SCC HVFFA-SCC Ku at T ek an (MP a) Benda Uji Kuat Tekan Beton
Gambar 6. Hasil uji VPV
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada Gambar 6, nilai VPV dari yang tertinggi ke  terendah  adalah  campuran  SCC sebesar  12,7%,  campuran  HVFA-SCC sebesar 9,02% dan yang paling rendah pada  campuran  HVFFA-SCC  sebesar 7,30%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui  bahwa  penggunaan fly  ash dapat  menurunkan  persentase  rongga pada  beton.  Penurunan  persentase rongga pada campuran HVFA-SCC jika dibandingkan  beton  tanpa fly  ash sebesar  40,7%.  Peningkatan  kehalusan
fly  ash pada  campuran  HVFFA-SCC semakin menurunkan persentase rongga  pada  beton  hingga  sebesar 73,9%.  Apabila  campuran  HVFFA- SCC  dibandingkan  dengan  HVFA- SCC,  maka  penurunan  persentase rongga  pada  beton  sebesar  23,5%. Penurunan  persentase  rongga  pada beton tersebut karena fly ash memiliki ukuran partikel butiran yang lebih halus sehingga  mampu  mengisi  rongga- rongga  pada  beton  (Shaikh  &  Supit, 2015).
Tabel 4. VicRoads classification for concrete durability based on the VPV (Cement Concrete & Aggregates, 2009) Durability Classification Indicator Vibrated Cylinders (VPV %) Rodded Cylinders (VPV %) Cores (VPV %) Excellent <11 <12 <14 Good 11-13 12-14 14-16 Normal 13-14 14-15 16-17 Marginal 14-16 15-17 17-19 Bad >16 >17 >19
Berdasarkan  klasifikasi  pada  Tabel  4 pada  parameter vibrated  cylinder,
campuran SCC masuk dalam klasifikasi durabilitas beton yang baik, sedangkan
campuran  HVFA-SCC  dan  HVFFA- SCC masuk klasifikasi durabilitas beton yang sangat baik.
12,70 9,02 7,30 0 2 4 6 8 10 12 14 SCC HVFA-SCC HVFFA-SCC VP V (%) Benda Uji VPV
Pengujian  Penetrasi  Ion  Klorida (Rapid Chloride Penetration Test) Pengujian RCPT juga merupakan salah satu  parameter  pengujian  durabilitas beton yang pelaksanaan ujinya mengacu  pada  standar  uji  menurut ASTM C1202, (2012)  pada umur uji 28
hari.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan mengalirkan  arus  DC  pada  kedua
voltage  cell  body yag  berisi  masing- masing  larutan  3%  NaCl  dan  0,3N NaOH.  Sampel  beton  yang  digunakan berukuran diameter 10 cm dan tinggi 5 cm.  Durasi  pengujian  selama  6  jam dengan  mencatat  arus  yang  lewat  tiap 30  menit.  Hasil  pengujian  ditunjukkan pada Gambar 7.

## Gambar 7. Hasil uji RCPT
Tabel 5. Chloride ion penetrability based on charge passed
(ASTM C1202, 2012) Charge Passed Chloride Ion Penetrability >4000 High 2000-4000 Moderate 1000-2000 Low 100-1000 Very Low <100 Negligible Berdasarkan  Gambar  7  dan  Tabel  5 didapatkan  nilai  RCPT  beton  SCC, HVFA-SCC, dan
HVFFA-SCC berturut turut sebesar 3809,25 coulumb, 1467  coulumb,  dan  1179  coulumb. Tingkat  penetrasi  klorida  pada  sampel SCC adalah tingkat sedang, sedangkan sample  HVFA-SCC  dan  HVFFA-SCC adalah tingkat  rendah. Penambahan fly ash mampu menurunkan tingkat penetrasi klorida pada beton (Solikin et
al.,  2021).  Penurunan tingkat  penetrasi klorida  tersebut  karena fly  ash mampu mengisi pori dengan partikel halusnya. Penggunaan fine fly ash pada campuran HVFFA-SCC juga membuktikan bahwa partikel yang lebih halus pada fly ash mampu  merubah  struktur  mikro beton  dan  penyempurnaan  penutupan pori  pada  beton  sehingga  kemampuan klorida untuk penetrasi pada beton juga
3809,25 1467,00 1179,00 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 SCC HVFA-SCC HVFFA-SCC C h a rg e P a ss ed (C o u lu m b ) Benda Uji RCPT
semakin  menurun  (Shaikh  &  Supit, 2015).

## SIMPULAN
Penggunaan fine fly ash pada campuran
HVFFA-SCC berdampak positif terhadap  peningkatan  kuat  tekan  beton pada pengujian kuat tekan beton sebesar 46,3% terhadap campuran HVFA-SCC yang menggunakan raw fly ash , volume rongga  pada  beton  menjadi  berkurang pada  pengujian  VPV  sebesar  23,5% terhadap  campuran raw  fly  ash ,  serta ketahanan  beton  terhadap  serangan klorida  menjadi  lebih  baik  pada  level penetrasi klorida rendah pada pengujian RCPT.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini didanai oleh Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi  melalui  skema  Penelitian Tesis Magister (PTM) Tahun Anggaran
2023 dengan nomor kontrak 182/E5/PG.02.00.PL/2023;
006/LL6/PB/AL.04/2023,  170.46/C.1- III/LRI/VI/2023. Penulis mengucapkan terimakasih  kepada  PT  Solusi  Bangun Beton,  PT  Panca  Beton  Readymix, Laboratorium  Teknik  Sipil  UMS  atas dukungan  material  penelitian  dan pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
ACI  Committe  211,  2006, Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete (ACI 211.1-91) . 9 , 120–121.
ASTM  C  642-06,  1997,  Standard  Test
Method  for  Density,  Absorption, and Voids in Hardened Concrete,
ASTM International, United States.  In American  Society  for Testing  and  Materials. (Issue March).
ASTM  C1202,  2012, Standard  Test Method  for  Electrical  Indication of  Concrete’s  Ability  to  Resist Chloride Ion Penetration . Atiqurrohman,  M.,  Utami,  N.M.,  &
Nurtanto, D., 2023, Korelasi Kuat Tekan  Beton  Dan  Ketahanan Sulfat Pada Beton Normal Dengan Penambahan Kaolin Sebagai  Subtitusi  Parsial  Semen.
Teras Jurnal , 13 (1).
Cement Concrete & Aggregates, 2009, Chloride Resistance of Concrete. In Cement Concrete & Aggregates Australia (Issue June). Chindaprasirt,  P.,  Kroehong,  W., Damrongwiriyanupap, N., Suriyo, W., & Jaturapitakkul, C., 2020, Mechanical properties, chloride resistance and microstructure of Portland fly ash cement  concrete  containing  high volume  bagasse  ash. Journal  of Building Engineering , 31 (April),
101415.
EFNARC,  2002,  Specification  and Guidelines  for  Self-Compacting Concrete. Report from EFNARC , 44 (February), 32.
Feng, T., Jiang, J., Chu, H., Wang, L.,
Science,  M.,  &  Engineering,  C., 2020,  Effect  of  Ultra-Fine  Fly Ash  on  The  Mechanical  and
Shrinkage  Properties  of  Ultra- High Performance. 4th International RILEM Conference on Microstructure Related
Durability of Cementitious Composites , 1 , 534–540.
Garg, R., Garg, R., Eddy, N.O., Khan, M.A., Khan, A.H., Alomayri, T., &  Berwal,  P.,  2023,  Mechanical strength and durability analysis of mortars prepared with fly ash and nano-metakaolin. Case Studies in Construction Materials , 18 (November 2022), e01796.
Gunasekara,  C.,  Zhou,  Z.,  Law,  D.W.,
Sofi, M., Setunge, S., & Mendis,
P.,  2020,  Microstructure  and strength development of quaternary blend high-volume fly ash concrete. Journal of Materials Science , 55 (15), 6441–
6456.
Herath, C., Gunasekara, C., Law, D.W.,
& Setunge, S., 2020, Performance of  high  volume  fly  ash  concrete incorporating additives: A systematic literature review. Construction and Building Materials , 258 , 120606.
Kara  De  Maeijer,  P.,  Craeye,  B., Snellings,  R.,  Kazemi-Kamyab, H.,  Loots,  M.,  Janssens,  K.,  & Nuyts,  G.,  2020,  Effect  of  ultra- fine fly ash on concrete performance and durability. Construction and Building Materials , 263 , 120493.
Moghaddam, F., Sirivivatnanon, V., & Vessalas, K., 2019, The effect of fly  ash  fineness  on  heat  of hydration,  microstructure,  flow and  compressive  strength  of blended  cement  pastes. Case Studies in Construction Materials , 10 (2018), e00218. Nawaz,  M.A.,  Ali,  B.,  Qureshi,  L.A.,
Usman Aslam, H.M., Hussain, I., Masood, B., &  Raza, S.S.,  2020,
Effect  of  sulfate  activator  on mechanical and durability properties of concrete incorporating  low  calcium  fly ash. Case Studies in Construction Materials , 13 .
Paul, S.C., van Zijl, G.P.A.G., & Šavija, B.,  2020,  Effect  of  fibers  on durability of concrete: A practical review. Materials , 13 (20), 1–26. Pratiwi, W.D., Triwulan, Ekaputri, J.J., & Fansuri, H., 2020, Combination of precipitated-
calcium  carbonate  substitution and dilute-alkali fly ash treatment in  a  very  high-volume  fly  ash cement  paste. Construction  and Building Materials , 234 , 117273.
Rashad,  A.M.,  2015,  An  exploratory study  on  high-volume  fly  ash concrete incorporating silica fume  subjected  to  thermal  loads.
Journal  of  Cleaner  Production ,
87 , 735–744.
Saha, A.K., 2018, Effect of class F fly ash on the durability properties of concrete. Sustainable Environment  Research , 28 (1),
25–31.
Sevim, Ö., & Demir, İ., 2019, Physical and  permeability  properties  of cementitious  mortars  having  fly ash  with  optimized  particle  size distribution.
Cement and Concrete  Composites , 96 ,  266– 273.
Shaikh, F.U.A., & Supit, S.W.M., 2015, Compressive strength
and durability  properties  of  high volume fly ash (HVFA) concretes
containing  ultrafine  fly  ash (UFFA). Construction and Building Materials , 82 , 192–205. Siddique,  R.,  2011,  Properties  of  Self-
Compacting Concrete Containing Class  F  Fly  Ash. Materials  and Design , 32 (3), 1501–1507.
SNI 03-6827, 2002, Metode Pengujian
Waktu Ikat Awal Semen Portland dengan Menggunakan Alat Vicat untuk  Pekerjaan  Sipil.  In Badan
Standardisasi Nasional .
SNI 2460-2014, 2014, Spesifikasi Abu Terbang  Batubara  dan  Pozolan Alam  Mentah  atau  yang  Telah Dikalsinasi untuk Digunakan dalam Beton. Badan Standardisasi Nasional Indonesia , 16. SNI  2493:2011,  2011,  Tata  cara
pembuatan  dan  perawatan  benda uji  beton  di  laboratorium. Badan Standarisasi Nasional .
Solikin,  Mochamad,  &  Setiawan,  B., 2014,  Mechanical  properties  of class  C  high  volume  fly  ash concrete  with  lime  water  as
mixing water. Applied Mechanics and Materials , 660 , 312–316. Solikin,  Mochammad,  Ihsan,  I.N.,
Setiawan, B., & Nurchasanah, Y., 2021, Analisis Kehalusan Fly Ash Sebagai  Bahan  Substitusi  Semen Ash  Mutu  Normal. CEEDRiMS , 157–163.
Supit,  S.W.M.,  Shaikh,  F.U.A.,  & Sarker,  P.K.,  2014,  Effect  of ultrafine  fly  ash  on  mechanical properties of high volume fly ash mortar. Construction and Building Materials , 51 , 278–286. Trisnoyuwono,  D.,  2015,  Pengaruh Penambahan  Fly  Ash  Terhadap Sifat Workability Dan Sifat Fisik -  Mekanik  Beton  Non  Pasir Dengan  Agregat  Alwa  Asal Cilacap. Rekayasa Sipil , 9 , pp.29- 36.
Zhao,  N.,  Wang,  S.,  &  Li,  B.,  2020,
Durability  of  fibre  concrete containing high-volume fly ash in complicated environment. Emerging  Materials  Research , 9 (3), 825–830.